von Dünnschliffen und Dauerpräparaten etc. 
409 
stellen lassen. Zur Bestätigung - und Aufklärung der Konzen- 
trations-Temperatur-Diagramme von Salzgemischen können einfache 
Schlifffläclien geeignet sein, dagegen lassen sie sich nicht benutzen 
zu kristallographischen und optischen Untersuchungen. 
Nachstehend seien daher Erfahrungen mitgeteilt, die bei der 
Verarbeitung einer Anzahl kristallisierter Salzpaare zu Dünn- 
schliffen gesammelt wurden. 
I. Fast aus alleu pyrogen erzeugten Salzgemengen lassen sich 
brauchbare Dünnschliffe herstellen. Dabei bereitet eine mäßige 
Hygroskopizität noch keine Schwierigkeiten. Unter Beachtung 
gewisser Vorsichtsmaßregeln konnten selbst noch Schliffe ge- 
wonnen werden aus wasserfreiem Li CI und Ca Cl 9 , sowie aus Ge- 
mengen, die reich an diesen sehr hygroskopischen Stoffen waren. 
Nur dann, wenn die Fähigkeit, Wasser aus der atmosphärischen Luft 
aufzunehmen, in noch stärkerem Maße auftritt, wie es beim reinen 
Zn CI., und Zn Cl 2 -reichen Mischungen mit anderen Metallchloriden 
der Fall ist, oder wenn die Eeguli von einer so großen Anzahl 
von Spaltrissen durchzogen sind, daß ein Dünnschliff nicht ge- 
nügend große und einheitliche Durchschnitte zur mikroskopischen 
Betrachtung bietet, wie es bei Sn Cl 2 -lialtigen Schmelzen beobachtet 
wurde, ist die Anfertigung von Dünnschliffen nach einer Methode, die 
der für Silikatgesteine üblichen nachgebildet ist, nicht möglich. In 
solchen Fällen empfiehlt sich die auf p. 412 beschriebene Herstellung 
von Präparaten, die direkt aus dem Schmelzfluß entstanden sind. 
Es ist zweckmäßig, die Dünnschliffe sofort nach der Beendi- 
gung des Schmelz Versuches anzufertigeu, ehe durch Wasseraufnahme 
eine Hydratisierung der Versuchssubstanz erfolgt. Gemenge, die 
Li CI, Cu CI, MgCl 2 , CaCl 2 , CdCl 2 , ZnCl 2 oder SnCl 2 enthalten, 
dürfen nicht ungeschützt an der Luft liegen bleiben. Selbst wenn 
sie im Exsiccator aufbewahrt werden, entgehen sie nicht einem 
baldigen Zerfall. Muß das Schleifen dennoch hinausgeschoben 
werden, so umhüllt man einige zur Anfertigung der Dünnschliffe 
ausgewählte Bruchstücke, um sie zu konservieren, mit gehärtetem 
Kanadabalsam , indem man sie in siedenden Balsam eintaucht. 
Dabei ist zu beachten, daß Kanadabalsam von etwa 215 0 an, unter 
stetiger Veränderung seiner chemischen Zusammensetzung, kocht. 
Das Lösungsmittel (Xylol) verdampft schon bei ca. 165°. Stoffe, 
die unterhalb dieser Temperaturen Veränderungen erleiden, dürfen 
daher nur kurze Zeit in der heißen Harzlösung verbleiben. Doch 
auch bei den so geschützten Präparaten beginnt nach einiger Zeit die 
Verwitterung, namentlich an scharfen Kanten, wo die Balsamschicht 
dünn ist. Deshalb sind sie in Papierbeuteln im Exsiccator oder in 
Präparatengläschen mit paraffinierten Pfropfen aufzube wahren. 
Bei der Anfertigung von Dünnschliffen wird es meistens nötig 
sein, schnell zu arbeiten. Deshalb gehe man von vornherein nicht 
darauf aus, möglichst große Objekte herzustellen, denn diese zeigen 
